194 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 
que j'en possédais de la même localité, j'en ai consacré un à la re- 
cherche des parties constituantes et à l'analyse complète. 
Cette substance se trouve dans quelques laves du Vésuve avec la 
gismondine , dans des basaltes près d’Eisenach en Saxe, enfin en Bo- 
hème ; celle que j'ai analysée vient de Ellenbogen en Bohême. 
La comptonite est blanche, translucide , groupée en petits cristaux 
brillans dans les cavités d’un trapp grisâtre ; pour la dureté, elle est 
entre le spath fluor et l’apatite. Sa forme cristallographique dérive du 
prisme rhomboïdal droit, dont les angles sont 91° et 89° ; ce prisme 
est quelquefois modifié sur les arêtes latérales par une facette, ce qui le 
transforme en prisme à 8 pans , et le sommet du prisme est souvent ter- 
miné par deux faces en biseau, formant un angle si grand qu’elles 
paraissent au premier abord former une seule surface perpendiculaire à 
Vaxe : cet angle, mesuré exactement , est de 177° 35". Quelques 
échantillons sont accolés l’un à l’autre d’une manière rapprochée de 
l’harmotome , c’est-à-dire en croix déformée. 
Ne connaissant pas les substances diverses qui pourraient être conte- 
nues dans le minéral, je l'ai essayé soit par voie sèche au chalumeau, 
soit par voie humide. C’est cette dernière qui m'a conduit le plus aisé- 
ment à sa détermination; et pour ne pas allonger inutilement cette 
nole, je dirai seulement, qu'après divers essais J'ai trouvé dans la 
comptonite, de la silice, de l’alumine, de la chaux, de l’eau, et un alcali 
que l’analyse ultérieure m’a prouvé être de la soude. Ces essais, répétés 
à plusieurs reprises et confirmés , tracent tout naturellement la marche 
à suivre pour l'analyse quantitative. 
J'ai pris gram. 1,400 de la substance, que j'ai porphyrisée avec 
le plus grand soin; afin d'éviter l'attaque aux alcalis qui m'aurait 
introduit une base nuisible, je les ai attaqués dans un petit fond plat 
par de l’acide nitrique pur ; il s’est déposé presque aussitôt une belle 
gelée parfaitement limpide et incolore ; j'ai étendu d’eau , filtré , lavé 
et calciné, ce qui , en tenant compte des cendres du filtre , m'a donné 
juste 87 % de silice bien blanche, laquelle, essayée par les divers réac- 
üfs ordinaires , s’est montrée parfaitement pure. 
La liqueur qui avait passé au travers du filtre a été précipitée par 
l’ammoniaque ; l’alumine est tombée en gelée légèrement jaunûtre ; j'ai 
lavé à chaud , et trouvé à la balance après la calcination 31,07 °4 d’a- 
lumine (des traces de fer ont été séparées par la potasse bouillante). 
Une fois la silice et l’alumine dosées , la liqueur se trouvant alca- 
line, je l’ai précipitée par l’oxalate d’'ammoniaque, et laissée reposer un 
jour entier, afin d’être sûr de la précipitation complète dela chaux ; 
